14 
Konrad Greulich. 
deshalb Abstand genommen. Jedoch möchte ich angeben, wie 
ein solcher für magnetische Messungen einwandfrei vielleicht an¬ 
gefertigt werden kann. Es ist dazu nötig, dass man das Kupfer 
schon in eine Porzellanform zum Schmelzen bringt und in ihr dann 
das flüssige Kupfer erkalten lässt. Auf diesem Wege lässt sich 
sicher ein reiner, für magnetische Messungen brauchbarer Kupfer¬ 
guss hersiellen. Die Schwierigkeit des reinen Kupfergusses hängt 
zum Teil mit der Oxydbildung zusammen, die durch ganz geringen 
Zusatz gewisser anderer Metalle — Zn, Pe, Al — unterdrückt 
wird. Deshalb gelingt wohl der Kupferguss aus dem Hesse’schen 
Tiegel, aus dem das Kupfer Eisen auf nimmt, leichter. Mit der 
Kupferoxydbildung mag auch zum Teil der oft auftretende Para¬ 
magnetismus anscheinend reinen Kupfers Zusammenhängen. 
Endgiltige Anordnung 
des Apparates für die magnetischen Messungen. 
Bei den Untersuchungen der «Magnetisierbarkeit der Zink- 
Kupfer-Legierungen hatte sich unsere Methode der Bestimmung 
der Magnetisierungskoeffizienten sehr gut bewährt. Es wurde 
deshalb versucht, den hierzu benutzten Apparat noch zu verbessern. 
Statt des Glasrohres wurde ein Messingrohr von 2 m Länge ge¬ 
nommen, in das an beiden Enden kurze Glasröhren (Auerlampen- 
zylinder) gesetzt wurden. Der Durchmesser des Rohres beträgt 
6 cm, die Gesamtlänge 2,34 m. Das Rohr wurde oben durch eine 
Messingkapsel abgeschlossen, auf der sich 2 Messingwirbel be¬ 
finden, um die Fäden beliebig verlängern oder verkürzen zu können. 
Auf dem Deckel der Kapsel sind Bohrungen, durch welche die 
Fäden hindurchgehen können. Um die seitlichen Schwankungen 
der Legierungen zu vermeiden, wurde versucht, 2 Fädenpaare 
statt 2 Fäden zur Aufhängung zu verwenden. Die Fäden eines 
jeden Paares hatten oben einen Abstand von 4 cm und liefen unten 
zusammen, während die beiden Paare einander in Abstand von 
1 cm parallel liefen. Das sollte die Bewegungsfreiheit nach der 
Seite, parallel der Richtung der Fädenpaare beseitigen. Bei der 
grossen Länge der Fäden wurde der Zweck aber nicht erreicht, 
weshalb wieder nur 2 Fäden genommen wurden. Für diamagnetische 
Legierungen ist diese Bewegungsfreiheit gleichgiltig, weil die 
240 
